— 726 — 



расплавленная масса не приняла темно-краснаго цв'Ьта. Продержавши ча- 

 шечку при такой температурь около 10 мипутъ, пламя убрали, и сплаву 

 дапо было нЬсколько охладиться; затЬмъ прибавлено было къ нему немного 

 концсптрированпой сЬрной кислоты, и снова продолжали нагрЬван1е, по- 

 степенно усиливая жаръ до темно-краснаго кален1я, при каковой темпера- 

 тур-Ь чашечка была продержана въ теченхе получаса. Къ концу операц1и 

 сплавъ сдЬлался густымъ и совершенно прозрачнымъ, что же касается газо- 

 образныхъ продуктовъ разложсн1я сЬрной кислоты, то ихъ отд'1;лен1е стало 

 уже довольно слабымъ. Послй этого чашка съ содержимымъ была перене- 

 сепа въ холодную воду, при чемъ сплавленная масса совершенно отд+>лилась 

 отъ с'гЬнокъ чашки ; затЬмъ масса была измельчена и малыми порщлми вводи- 

 лась въ холодную воду, содержащую небольшое количество соляной кислоты. 

 Прпм'Ьнен1е кпслаго с-Ьрнокислаго нагрхя въ качествЬ разла1аюшаго ре- 

 агента им'Ьетъ то преимущество передъ обыкновенно употребляющимся съ 

 этою же цЬлью кал1евымъ бпсульФатомъ, что этимъ снособомъ избегается 

 образован1е труднорастворимыхъ въ вод-Ь двойныхъ сЬрнокпслыхъ солей 

 р^дкихъ земель церптовой группы със1;риокислымъкал1емъ, вынуждающихъ 

 тратить много времени на далыгЬйшую опсращю пзвлечен1я ихъ изъ сплава 

 водой и концентращю полученныхъ вытяжекъ. Это особенно сказывается 

 при разложен1и рЬдкоземельныхъ минераловъ, богатыхъ окислами металловъ 

 церитовой группы. 



По окопчап1п обработки сплавленной массы водой всЬ основап1я, за- 

 грязненный небольшимъ количествомъметаллическпхъкислотъ, оказываются 

 перешедшими въ растворъ, тогда какъ металлическая кислоты почти ц1Ьли- 

 комъ остаются нераствореннымп въ вид-Ь б1;лаго осадка (если есть кремне- 

 земъ, то онъ также будетъ съ металлическими кислотами въ осадк'Ь, если 

 же нрисутствуетъ въ минералЬ титановая кислота, то въ осадке она будетъ 

 лишь меньшей своей частью). ПослЬ того, какъ весь избытокъ плавня пере- 

 шелъ вм'ЬстЬ со всЬми растворимыми частями въ растворъ, таковой вм1;ст1-. 

 съ осадкомъ былъ перенесенъ въ двухлитровую колбу, въ горло которой 

 вставленъ былъ обратный холодильникъ, и содержимое колбы приведено было 

 въ сильное кип'Ьн1е, которое поддерживалось вътечен1е около восьми часовъ. 

 Такого сравнительно небольшого времени въ дапномь случаЬ было съ из- 

 быткомъ достаточно для полнаго осажденхя металлическихъ кпслотъ по той 

 причинЬ, что у насъ титановая кислота отсутствовала совершенно; въ нро- 

 тивпомъ случаЬ время кппячен1я надлежало бы продлить въ нЬсколько разъ 

 больше. Жидкости дано было отстояться, и прозрачный растворъ декантиро- 

 вался съ осадка, посй чего послЬдн1Й был1> тщательно промытъ водой до 



